natgillin/translations-raw huggingface dataset:
За стъклата, при които не съществува възможност за контакт, както и при малки прозорци на превозни средства и всички прозорци на ремаркета (класифицирани като VIII/C) изпитването с модел на глава не се провежда.
For glazing which do not have contact possibilities as well as for small windows in vehicles and for all windows in trailers (classification VIII/C) there will be no headform testing.
Малък прозорец е прозорец, в който не може да бъде вписана окръжност с диаметър 150 mm.
A small window is a window into which a 150 mm diameter circle cannot be scribed.
Няма проникване през частта за изпитване или през образеца, нито пълно счупване на отделни големи парчета.
The test piece or sample is not penetrated nor shall it break into fully separate large pieces.
Счита се, че дадена серия части за изпитване, представени за одобрение, отговаря на изискванията от гледна точка на изпитването на удар с модел на глава, ако е изпълнено едно от следните условия:
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the headform test if one of the following conditions is met:
всички изпитвания са дали задоволителни резултати или
All the tests give satisfactory results, or
едно от изпитванията е дало незадоволителен резултат, но проведената нова поредица от изпитвания върху друга серия части за изпитване е дала задоволителни резултати.
One test having an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of test pieces give satisfactory results.
без проводници или нагревателни елементи;
Without conductors or heating elements;
с проводници или нагревателни елементи.
With conductors or heating elements.
На изпитване се подлагат десет плоски квадратни части с размери 300 mm + 10/– 0 mm или десет като цяло плоски крайни части.
Ten flat square pieces 300 mm + 10/– 0 mm or ten substantially flat finished parts shall be subjected to testing.
Прилага се методът на изпитване, определен в приложение 3, точка 2.1.
The method used shall be that prescribed in Annex 3, paragraph 2.1.
При дебелина на частта за изпитване в интервала между 3 mm и 6 mm трябва да се направи интерполация за височината на падане.
For intermediate values of test piece thickness in the interval between 3 mm and 6 mm the height of drop shall be interpolated.
кълбото не прониква в частта за изпитване;
The ball does not penetrate the test piece
частта за изпитване не се разчупва на отделни части.
The test piece does not break into separate pieces
Счита се, че дадена серия части за изпитване, представени за одобрение, отговаря на изискванията от гледна точка на изпитването на удар с кълбо с маса 227 g, ако е изпълнено едно от следните две условия:
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the 227 g ball test if one of the following conditions is met:
поне осем отделни изпитвания дават задоволителен резултат при съответната височина на падане.
Eight or more separate tests give a satisfactory result at the drop height.
Поне три изпитвания са дали незадоволителен резултат и проведената нова поредица изпитвания върху нова серия части за изпитване е дала задоволителен резултат.
Three or more tests having given an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of test pieces gives satisfactory results.
С цел намаляване до минимум на температурната промяна на частите за изпитване изпитването се провежда до 30 секунди след изваждане на частите за изпитване от камерата за привеждане към определените условия.
To minimise the temperature change of the test piece, the test shall be performed within 30 seconds of the removal of the test piece from the conditioning appliance.
Тълкуването на резултатите е като това в точка 5.4 от настоящото приложение.
Interpretation of results as in paragraph 5.4 of this annex.
ИЗПИТВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ОКОЛНАТА СРЕДА
TEST RESISTANCE TO THE ENVIRONMENT
Прилагат се изискванията от приложение 3, точка 4. Изпитването за измерване на абразивното износване на повърхността на продукта се провежда с 1000, 500 или 100 цикъла.
The requirements of Annex 3, paragraph 4, shall apply; the test is performed for either 1000, 500 or 100 cycles to measure abrasion of the surface of the product.
На изпитване за всеки вид повърхност се подлагат три плоски квадратни части за изпитване със страна 100 mm.
Three flat square test pieces of 100 mm side for each type of surface shall be subjected to testing.
При стъклата от клас L за изпитването на абразивно износване се счита, че е дало задоволителен резултат, ако общото разсейване на светлината след абразивното износване не превишава 2 % след 1000 цикъла върху външната повърхност на частта за изпитване или 4 % след 100 цикъла върху вътрешната повърхност на частта за изпитване.
In the case of glazing of class L, the abrasion test shall be considered to have given a satisfactory result if the total light scatter after abrasion does not exceed 2 per cent after 1000 cycles on the outer surface of the test piece and 4 per cent after 100 cycles on the inner surface of the test piece.
При стъклата от клас М за изпитването на абразивно износване се счита, че е дало задоволителен резултат, ако общото разсейване на светлината след абразивното износване не превишава 10 % след 500 цикъла върху външната повърхност на частта за изпитване или 4 % след 100 цикъла върху вътрешната повърхност на частта за изпитване.
In the case of glazing of class M, the abrasion test shall be considered to have given a satisfactory result if the total light scatter after abrasion does not exceed 10 per cent after 500 cycles on the outer surface of the test piece and 4 per cent after 100 cycles on the inner surface of the test piece.
Счита се, дадена серия части за изпитване, представени за одобрение, отговаря на изискванията, ако е изпълнено едно от следните две условия:
A set of test pieces for approval shall be considered satisfactory if one of the following conditions is met:
всички части за изпитване отговарят на изискванията; или
All test pieces meet the requirements or
ако една част за изпитване е показала незадоволителни резултати, повторното провеждане на изпитванията с нова серия части за изпитване е дало задоволителен резултат.
One test piece having failed, a repeat of the tests on a new set of test pieces gives a satisfactory result.
Прилагат се изискванията от приложение 3, точка 6.4.
The requirements of Annex 3, paragraph 6.4, shall apply.
По време на облъчването частите за изпитване се пръскат с вода при непрекъснати цикли.
During irradiation the test pieces shall be exposed to water spray in continuous cycles.
По време на един цикъл от 120 минути частите за изпитване се подлагат на облъчване без пръскане с пулверизирана вода в продължение на 102 минути и на облъчване с пръскане с пулверизирана вода в продължение на 18 минути.
During a cycle of 120 minutes the test pieces are exposed to light without water spray for 102 minutes and to light with water spray for 18 minutes.
На изпитване се подлагат три плоски части за изпитване с размери 130 mm × 40 mm, изрязани от плосък листов образец.
Three flat test pieces 130 mm × 40 mm cut from a flat sheet sample shall be subjected to testing.
светлопропускливостта, измерена в съответствие с приложение 3, точка 9.1, не е по-малка от 95 % от стойността преди изпитването.
The light transmittance measured in accordance with Annex 3, paragraph 9.1 does not fall below 95 per cent of the pre-weathering value.
Освен това за прозорците, които са необходими за видимостта на водача, стойността ѝ трябва да бъде не по-малка от 70 %.
Additionally, for windows which are required for driver visibility the value shall not fall below 70 per cent.
Не се допуска по време на изпитването да се появяват мехурчета или друг вид разлагане, обезцветяване, помътняване или микропукнатини.
No bubbles or other visible decompositions, discolorations, milkiness or crazing shall occur during weathering.
Счита се, че серията от части за изпитване, представени за одобрение, отговаря на изискванията от гледна точка на устойчивостта на симулирани атмосферни въздействия, ако е изпълнено едно от следните условия:
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the resistance to simulated weathering if one of the following conditions is met:
всички части за изпитване са дали задоволителен резултат.
All test pieces have given a satisfactory result.
Ако една от частите за изпитване е дала незадоволителен резултат, проведената върху нова серия части за изпитване или образци допълнителна поредица от изпитвания е дала задоволителни резултати.
One test piece having given an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of test pieces or samples gives satisfactory results.
Изискванията от приложение 3, точка 13 се прилагат само към продукти от неогъваема пластмаса с положени върху тях покрития.
The requirements of Annex 3, paragraph 13, shall apply only to coated rigid products.
Изпитването с кръстосано нарязване се провежда върху една от частите за изпитване от точка 6.2.
The cross-cut test shall be carried out on one of the test pieces from paragraph 6.2.
стойността за кръстосаното нарязване Gt1 е постигната.
The cross-cut value Gt1 is met.
Счита се, че една част за изпитване отговаря на изискванията от гледна точка на одобряването, ако е изпълнено едно от следните условия:
The test piece shall be considered satisfactory from the point of view of approval if one of the following conditions is met:
изпитването е дало задоволителни резултати.
The test has given satisfactory results.
Ако изпитването е дало незадоволителен резултат, проведената върху друга част за изпитване, останала от изпитването от точка 6.2, допълнителна поредица от изпитвания е дала задоволителни резултати.
The test having given an unsatisfactory result, a further test carried out on another remaining test piece of the test from paragraph 6.2 gives satisfactory results.
На изпитване се подлагат десет плоски квадратни части за изпитване със страна 300 mm.
Ten flat square test pieces of 300 mm side shall be subjected to testing.
върху никой от образците не се появяват видими белези на разлагане, като мехурчета или помътняване,
No visible decompositions like bubbles or milkiness occur on any sample,
и ако светлопропускливостта, измерена в съответствие с приложение 3, точка 9.1, не е по-малко от 95 % от стойността, измерена преди изпитването, и в допълнение не е по-малко от 70 % за всеки един прозорец, необходим за видимостта на водача.
And if the light transmittance measured according to Annex 3, paragraph 9.1 does not fall to less than 95 per cent of the pre-test value and additionally to no less than 70 per cent for any window required for driver visibility.
Частите за изпитване се привеждат към определените условия в продължение на най-малко 48 часа при температура 23 °C ± 2 °C и относителна влажност 50 % ± 5 % и след това с тях се провежда изпитването на удар с кълбо с маса 227 g, описано в точка 5 от настоящото приложение.
After testing the test pieces shall be stored for at least 48 hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 ± 5 per cent, and then subjected to the 227 g ball drop test described under item 5 of this annex.
За продуктите, необходими за видимостта на водача, са в сила изискванията от приложение 3, точка 9.1.
The requirements of Annex 3, paragraph 9.1 shall apply for products which are requisite for driver visibility.
Счита се, дадена серия части за изпитване отговаря на изискванията, ако е изпълнено едно от следните условия:
A set of test pieces shall be considered as satisfactory if one of the following conditions is met:
всички изпитвания са дали задоволителни резултати;
All test pieces give satisfactory results.
ако една част за изпитване е дала незадоволителен резултат, изпитванията с допълнителна серия части за изпитване са дали задоволителни резултати.
One test piece having given an unsatisfactory result, a further set of test pieces gives satisfactory results.
Счита се, че изпитването на огнеустойчивост е дало задоволителен резултат, ако скоростта на горене е по-малка от 110 mm/min.
The fire-resistance test shall be considered to have given a satisfactory result if the burning rate is less than 110 mm/min.
За целите на одобрението се счита, че една серия образци отговаря на изискванията, ако е изпълнено едно от следните условия:
For the purpose of approval a set of samples will be considered satisfactory if one of the following conditions is met:
всички образци са дали задоволителни резултати.
All samples give a satisfactory result.
Ако един образец е дал незадоволителен резултат, втора серия образци е дала задоволителни резултати.
One sample having given an unsatisfactory result a second set of samples gives satisfactory results.
УСТОЙЧИВОСТ НА ХИМИКАЛИ
RESISTANCE TO CHEMICALS
Прилагат се изискванията от приложение 3, точка 11.
The requirements of Annex 3, paragraph 11, shall apply.
Счита се, че дадена серия образци е приемлива, ако е изпълнено едно от следните условия:
A set of samples shall be considered acceptable if one of the following conditions is met:
всички образци са дали задоволителни резултати.
All samples give satisfactory results.
Ако един образец е дал незадоволителен резултат, втора серия образци е дала задоволителни резултати.
One sample having given an unsatisfactory result, a second set of samples gives satisfactory results.
СТЪКЛА ОТ ГЪВКАВА ПЛАСТМАСА
FLEXIBLE PLASTIC PANES
За стъклата от гъвкава пластмаса се счита, че принадлежат към различни типове, ако се различават помежду си най-малко по една от следните основни или второстепенни характеристики.
Flexible plastic panes shall be considered to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics.
Търговски наименования или марки.
Trade names or marks,
Номинална дебелина (е) при допустимо отклонение на изработката ± (0,1 mm + 0,1. e); d > 0,1 mm
The nominal thickness (e), a manufacturing tolerance being allowed: ± (0,1 mm + 0,1 . e); d > 0,1 mm.
Естество на повърхностното(ите) покритие(я).
The nature of the surface coating(s).
При стъклата от гъвкава пластмаса изпитванията се провеждат върху плоски части за изпитване, които са или изрязани от крайния продукт, или са специално изработени за целта.
In the case of flexible plastic glazings the tests shall be conducted on flat test pieces which either are cut from finished products or are specially produced for that purpose.
В двата случая частта за изпитване трябва да бъде във всички отношения напълно представителна за серийно произвежданите стъкла, за които е подадено заявление за одобрение.
In both cases the test piece shall in every respect be rigorously representative for the glazing which are produced in the run and for which approval is being sought.
От частите за изпитване трябва да бъдат отстранени защитените слоеве и те да бъдат внимателно почистени преди изпитването.
The test pieces shall be freed from protecting masks and have to be cleaned carefully before the test.
Те престояват при температура 23 °C ± 2 °C и относителна влажност 50 % + 5 % в продължение на 48 часа.
They shall be stored for 48 hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 ± 5 per cent.
За да се счита една част за изпитване или един образец за произведен от гъвкава пластмаса, неговото отклонение от вертикалата след 60 секунди трябва да бъде по-голямо от 50 mm.
For a test piece or sample to be considered flexible its vertical deflection shall be more than 50 mm after 60 seconds.
Материалът не трябва 10 секунди след огъването на 180° да показва напукване или увреждане в мястото на огъване.
10 seconds after a 180° folding, the material shall not show any fracture or damage at the point of bending.
ИЗПИТВАНИЯ НА МЕХАНИЧНА ЯКОСТ
MECHANICAL STRENGTH TESTS
На изпитване се подлагат десет плоски квадратни части със страна 300 mm + 10/– 0 mm.
Ten flat square pieces 300 mm + 10/– 0 mm shall be subjected to testing.
Счита се, че изпитването на удар с кълбо е дало задоволителен резултат, ако кълбото не проникне в частта за изпитване.
The ball test shall be considered to have given a satisfactory result if the ball does not penetrate the test piece.
Поне осем изпитвания дават задоволителен резултат при съответната височина на падане.
Eight or more tests give a satisfactory result at the height of drop.
Повече от две изпитвания са дали незадоволителен резултат при минималната височина на падане и проведената нова поредица изпитвания върху нова серия части за изпитване е дала задоволителен резултат.
More than two tests having given an unsatisfactory result at the minimum height of drop, a further series of tests carried out on a new set of test pieces gives satisfactory results.
С цел намаляване до минимум на температурната промяна на частите за изпитване изпитването се провежда до 30 секунди след изваждане на частите за изпитване от камерата за привеждане към определените условия.
To minimise the temperature change of the test piece the test shall be performed within 30 seconds of the removal of the test piece from the conditioning appliance.
Тълкуването на резултатите е като това в точка 4.2.3 от настоящото приложение.
Interpretation of results as in paragraph 4.2.3 of this annex.
Прилагат се изискванията от приложение 3, точка 6.4.
The requirements of Annex 3, paragraph 6.4 shall apply.
Счита се, че серията от части за изпитване или образци, представени за одобрение, отговаря на изискванията от гледна точка на устойчивостта на симулирани атмосферни въздействия, ако е изпълнено едно от следните условия:
A set of test pieces or samples submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the resistance to simulated weathering if one of the following conditions is met:
Счита се, дадена серия образци отговаря на изискванията, ако е изпълнено едно от следните условия:
A set of samples shall be considered as satisfactory if one of the following conditions is met:
всички образци са дали задоволителни резултати.
All samples have given satisfactory results.
Ако един образец е дал незадоволителен резултат, изпитванията с допълнителна серия части за изпитване са дали задоволителни резултати.
One sample having given an unsatisfactory result, a further set of test pieces gives satisfactory results.
СЪСТАВНИ СТЪКЛА ОТ НЕОГЪВАЕМА ПЛАСТМАСА
RIGID PLASTIC MULTIPLE-GLAZED UNITS
(Приложение 16 се прилага само към съставните стъкла, съставени от две стъкла)
(Annex 16 is only valid for multiple-glazed units assembled of two panes)
Химическо означение на съставните пластове.
The chemical designation of the component sheets.
Класификация на пластовете от производителя.
The classification of the sheets by the manufacturer.
Дебелина на съставните пластове.
The thickness of the component sheets.
Процес на производство на прозорците.
The process of window manufacture.
Широчина на въздушната междина между съставните пластове от пластмаса.
The width of air gap between the component plastic sheets.
Оцветяване на пластовете от пластмаса.
The colouring of the plastic sheets.
Естество и тип на покритието.
The nature and type of coating.
При съставните стъкла от неогъваема пластмаса изпитванията се провеждат или с плоски части за изпитване, или с части от крайни продукти в зависимост от изискванията на изпитването.
In the case of rigid plastic multiple-glazed units, tests will be performed on either flat test pieces or finished parts depending upon test requirements.
От частите за изпитване трябва да бъдат отстранени защитните слоеве и те да бъдат почистени преди изпитването.
The test pieces shall be freed from protecting maskings and cleaned before testing.
Те престояват при температура 23 °C ± 2 °C и относителна влажност 50 % + 5 % в продължение на 24 часа преди изпитването.
They shall be stored for 24 hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 per cent ± 5 per cent prior to testing.
Допустимото отклонение в дебелината за екструдирани пластмасови изделия е ± 10 % от номиналната дебелина.
The nominal thickness tolerance for extruded plastic products is ± 10 per cent of the nominal thickness.
За изделията от пластмаса, произведени по други технологии (напр. лят акрилов лист), допустимото отклонение в дебелината се получава от уравнението:
For plastic products produced by other techniques (e.g. cast acrylic sheet), the acceptable thickness tolerance is given by the equation:
граници на отклонението в дебелината mm
Thickness tolerance limits mm
където „е“ е номиналната дебелина на листа.
Where e is the sheet nominal thickness.
Забележка: когато поради използваната технология на формоване дебелината не е постоянна, измерването на дебелината се прави в геометричния център на стъклото.
NB: Where the thickness is not constant due to forming techniques, the measurement of the thickness will be at the geometric centre of the unit.
Счита се, че изпитванията, проведени върху съставни стъкла от неогъваема пластмаса с номинална широчина на междината „е“, измерена в геометричния център, са приложими за всички съставни стъкла от неогъваема пластмаса, които притежават същите характеристики и номинална широчина на междината „е“ ± 5 mm.
Test carried out on rigid plastic multiple-glazed units having a nominal width of gap e measured at the geometrical centre shall be considered to be applicable to all rigid plastic multiple-glazed units having the same characteristics and a nominal width of gap e ± 5 mm.
Като алтернативен вариант заявителят на одобрението може да представи образеца с най-голямата и най-малката номинална междина.
The applicant for approval may alternatively submit the sample having the largest and smallest nominal gaps.
На изпитване се подлага по една част за изпитване с размери 300 mm × 25 mm за всеки съставен слой на прозореца.
One test piece for each component sheet of the window measuring 300 mm × 25 mm shall be subjected to testing.
На изпитване се подлагат шест представителни стъкла с размери 1170 mm × C570 mm (± 0/2 mm в двете посоки).
Six representative windows of size 1170 mm × 570 mm (± 0/2 mm in both directions) shall be subjected to testing.
Частите за изпитване трябва да бъдат оборудвани с приспособления за закрепване по периферията.
The test pieces will have provision for peripheral clamping.
Прилага се методът на изпитване, описан в приложение 3, точка 3.2.
The test method used shall be that described in Annex 3, paragraph 3.2.
За стъкла от рода на прегради и разделящи прозорци, при които вероятността за удряне е голяма, височината на падане е 3 m.
For glazing like partitions and separating windows which have high impact probability the drop height shall be 3 m.
За стъкла от рода на странични прозорци, задни прозорци и остъклени покриви, при които вероятността за удряне е по-малка, височината на падане е 1,5 m.
For glazing like side windows, back windows and sunroofs which have reduced impact possibilities the drop height shall be 1,5 m.
За стъклата, при които не съществува възможност за контакт, например прозорци в прикачени каравани, както и при малки прозорци изпитването с модел на глава не се провежда.
For glazing which do not have contact possibilities such as windows in trailer caravans as well as for small windows there will be no headform testing.
Няма проникване през частта за изпитване, нито пълно счупване на отделни големи парчета.
The test piece is not penetrated nor shall it break into fully separate large pieces.
ако едно от изпитванията е дало незадоволителен резултат, проведената нова поредица от изпитвания върху друга серия части за изпитване е дала задоволителни резултати.
One test having given an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of test pieces gives satisfactory results.
ИЗПИТВАНЕ НА МЕХАНИЧНА ЯКОСТ — ИЗПИТВАНЕ НА УДАР С КЪЛБО С ТЕГЛО 227 G
MECHANICAL STRENGTH TEST 227 G BALL TEST
На изпитване се подлагат десет плоски части за изпитване от външното съставно стъкло или десет части от крайни продукти с размери 300 mm × 300 mm ± 10/0 mm.
Ten flat test pieces of the outer component sheet or ten finished parts of size 300 mm × 300 mm (± 10/0 mm) shall be subjected to testing.
Дебелина на външния лист
Outer sheet thickness